La Energía eléctrica (1899-01-01 00:00:00), página 2

por la relación de los valores de un kilogramo de cada uno de los metales comparados:

\[
\frac{P'}{P} \times = \frac{\rho'}{\rho} \times \frac{\ell}{\ell} = 0,539 \times \frac{3,60}{2,50}
\]

(3)

\[
\frac{P'}{P} = 0,766
\]

En resumen, se ve que un alambre de aluminio de igual longitud y de la misma resistencia eléctrica que otro alambre de cobre, pesa cerca de dos veces menos que éste y cuesta un 25 por 100 más barato que él.

El aluminio, pues, puede substituir con doble ventaja al cobre en las líneas telegráficas y telefónicas.

El aluminio es igualmente buen conductor del calor y de la electricidad. Bajo la acción del calor, y á los 550°, adquiere un estado pastoso, y no puede ser sometido á la acción del martillo sin fracturarse; pero puede soldarse á esta temperatura por compresión.

Resiste sin oxidarse sensiblemente á temperaturas muy elevadas; sin embargo, la temperatura que se obtiene en los hornillos eléctricos termina por volatizarle.

Debe fundirse en seco; es decir, sin fundente, en un crisol braseado con magnesia, á fin de conservarle toda su pureza.

Sin embargo, en la práctica se puede emplear un crisol de tierra para fundir el aluminio, sin necesidad de precaución alguna, y también en uno de plomabagina. La pequeña cantidad de sílice que toma durante la fusión operada en condiciones ordinarias, no altera sensiblemente sus propiedades.

No ocurriría lo mismo si la cantidad de sílice fuera apreciable; si la sílice mezclada al aluminio fuese próximamente un 10 por 100, las constantes mecánicas del último no cambian ó son superiores á las del aluminio puro; pero la resistencia del aluminio á los agentes químicos, disminuye considerablemente.

Así, pues, cuando se destina el aluminio para entrar en la fabricación de objetos domésticos, debe tenerse especial cuidado de obtenerlo completamente libre de sílice.

El aluminio es poco magnético.

Constantes mecánicas.—El aluminio puro, á una temperatura próxima á la de su punto de fusión, es blando, muy dúctil y muy maleable.

El laminado y el batido, no modifican mucho su maleabilidad, cuando es químicamente puro; pero le hace más duro y más resistente cuando la cantidad de sus impurezas (hierro y sílice) llegan á ser 15 milésimas. Pero cuando se le eleva á una temperatura de cerca de 400 grados recupera casi instantáneamente su elasticidad primitiva.

Su límite de elasticidad y su resistencia á la tracción varían en la proporción de uno á dos, según se opere, con un simple moldeaje ó con el metal, después de haber sufrido un trabajo mecánico.

El cuadro siguiente da algunas cifras obtenidas con el aluminio, después de haber sido sometido á varios trabajos mecánicos:

    Limites de elasticidad
    Resistencia á la ruptura
    Contracción

    en kilogramos por una ² de sección.
    en kilómetros por una ² de sección.
    por 100.

    Metal calado....
    4,25 kilgs.
    10,60 kilms.
    15

    laminado..
    8,40 "
    17,00 "
    35

    estruido..
    11,30 "
    20,40 "
    60

    en barras..
    10,00 "
    20,00 "
    40

Los números anteriores indican bien claramente que su límite de elasticidad se consigue con una carga igual á la mitad de ruptura.

Cuando el aluminio está aleado al silicio, presenta el máximo de resistencia á la ruptura.

Esta clase de aleaciones, muy poco estudiadas hasta el día, están destinadas á obtener un gran porvenir, dado que se pueden obtener más económicamente que ninguna otra aleación ligera de aluminio.

Observaciones de M. Adolphe Minet, sobre las constantes mecánicas.

1.a Contra lo creído hasta el día, la presencia del silicio no modifica las propiedades mecánicas del aluminio, y le da mas dureza y resistencia, sin que varíe sensiblemente su maleabilidad, por lo menos cuando está en la proporción de un 10 por 100. El hierro, por el contrario, es un elemento perjudicial; sin embargo, en la relación de 1,25 por 100 aumenta la resistencia del aluminio.

La textura de las aleaciones silicio-aluminio, en la que la proporción de hierro no sea superior á 0,50 por 100, es muy semejante á la del aluminio puro; además, estas aleaciones son muy homogéneas y no presentan ningún fenómeno de ligación durante su fundición.

Estas aleaciones son más fácilmente oxidables, sobre todo en estado de fundición. Su temperatura de fusión es sensiblemente la misma que la del aluminio puro.

2.a Mientras que las aleaciones de silicio-aluminio conservan sus propiedades mecánicas hasta que la proporción del silicio no es superior al 10 por 100, las aleaciones de hierro aluminio las pierden en seguida.

La cantidad de hierro contenida en la aleación no debe de ser mayor del 1 por 100 por término medio; teniendo mucha precaución al trabajar el metal, puede hacerse llegar hasta el 1,5 ó el 2 por 100; pero hay que considerar estas cifras como el máximo, si se quiere que el metal sea de una aplicación práctica.

Con una cantidad de hierro del 6,6 por 100, la resistencia á la ruptura disminuye hasta siete kilogramos apenas, y la maleabilidad puede decirse que es nula.

Su textura es cristalina y se hace quebradizo el metal.

3.a Cuando hay que hacer entrar el aluminio en una aleación, hay que escoger otro metal en su mayor estado